— 104 — 



gebaltes der Oxydationszone in größere Tiefe geführt wurde und 

 nur ein verhältnismäßig geringer in Form von Oxyden u. s. w. zur Aus- 

 fällung kam, ist die Oxydationszone meist metallärmer als die 

 primäre Zone, soweit Edelmetalle, Kupfer und einige andere 

 Schwermetalle in Frage kommen. 



Dieser in die Tiefe geführte Metallgehalt findet sich angereichert 

 in der darunter liegenden Zementationszone, welche bei voll- 

 ständigem Verlauf des erläuterten Zersetzungs-Prozesses unmittel- 

 bar über dem Grundwasserspiegel liegt; unter demselben treten 

 Zersetzungserscheinungen nur unter ganz besonderen Umständen auf. 



Ist die Dauer dieses beständigen Lösungs- und Ausfällungs- 

 Vorganges eine sehr lange, so können in sehr geringer Ganghöhe 

 über dem Grundwasserspiegel Metallmengen angehäuft sein, welche 

 ursprünglich in vielleicht hunderten von Metern Lagerstättenhöhe 

 verteilt waren, die zum bei weitem größten Teil der Abrasion zum 

 Opfer fielen. 



Charakteristisch für die Zementationszone oder besser 

 Konzentrationszone ist deshalb das Auftreten der gediegenen 

 Metalle in größerer Menge und der sog. metallreichen Sulfide 

 und Arsenide. 



Wenn z. B. das ursprüngliche Erz ein goldhaltiger Schwefel- 

 kies war, so führt die Zementationszone größere Mengen von ge- 

 diegenem Gold auf Klüften und in unregelmäßigen Hohlräumen. 

 War das primäre Erz ein silberhaltiger Bleiglanz, mit vielleicht 

 100 g Silber, so zeigt die Zementationszone einen Bleiglanz,, 

 dessen sämtliche Poren, Klüfte und Gesteinsrisse von gediegenem 

 Silber ausgefüllt sind, sodaß der Silbergehalt einige kg per 

 Tonne betragen kann. 



War das primäre Erz ein kupferhaltiger Schwefelkies, so 

 ist das Zementationserz häufig reiner Kupferkies oder reines 

 Buntkupfererz, oder ein Schwefelkies, dessen Poren und Klüfte 

 von Buntkupfererz und Kupferkies ausgefüllt sind. 



Nicht nur die Erze der Oxydationszone sind also durch 

 charakteristische Merkmale von den primären unterschieden, 

 sondern auch diejenigen der Zementationszone sind zum großen 

 Teil derartig auffallend, daß sie bei gründlicher Beobachtung ohne 

 weiteres von den primären Erzen getrennt werden können. 



Auf dieser Trennung der Erze 1. in oxydische Erze, 2. 

 in Zementationserze und 3. in primäre Erze beruht zum 

 großen Teil die Erforschung einer Lagerstätte und die Beurteilung 

 ihres Metallgehaltes. 



Da nicht bei den Erzen aller Metalle eine nachträgliche 

 Verschiebung des ursprünglich mehr oder weniger regelmäßig ver- 

 teilten Metallgehaltes stattgefunden hat, kann man die Metalle 



